-12- 



Mineralogie. 



Schwefel 10,73 % , Gold 8,11 % » 51,18 > Summe 99,90 , woraus 

 sich die empirische Formel Te 6 Pb 6 AuS 8 ergiebt, die rationell etwa aus- 

 gedrückt werden könnte: 



4PbS j 



2PbTe + 2TeS 2 . 

 AuTe, ) 



£Die angegebene procentuale Zusammensetzung des Nagyägits wurde vom 

 Verf. aus den gefundenen analytischen Werthen, nach Abzug des Quarzes, 

 durch Umrechnung auf 100 ermittelt. Die Summe der im Original an- 

 geführten Zahlen ist aber 99.90. Ref.] Katzer. 



G. T. Prior and L. J. Spencer: Stanniferous Argyrodite 

 from Bolivia: The identity of the so-called -Cry stallis e d 

 Brongniardite with Argyrodite-Canfieldite e . (Mineralog. Mag. 

 12. No. 51. p. 5—14. London 1898. Mit 2 Textfig.) 



Die Verf. beschreiben einen zinnführenden Argyrodit von Aullagas in 

 Bolivia, der sowohl wegen seiner krystallographischen Eigenschaften von 

 Interesse ist, als auch chemisch, da seine Zusammensetzung ein anderes 

 Verhältniss von Zinn und Germanium zeigt, als der von Penfield be- 

 schriebene Canfieldit. Es hat sich ferner herausgestellt, dass das Mineral 

 mit dem von Damour 1854 beschriebenen krystallisirten Brongniardit iden- 

 tisch ist. 



Die Krystalle zeigen verschiedene Typen: 



1. Oktaedrische Krystalle, gewöhnlich mit schmalen Flächen von ooO (110), 

 nicht verzwillingt ; kleinere Krystalle glänzend, grössere matt; der 

 grösste zeigte 5 mm Kantenlänge. 



2. Dodekaedrische Krystalle, stets verzwillingt. entweder Contact- oder 

 Durchkreuzungszwillinge oder auch Drillinge. 



3. Oktaederzwilling nach dem Spinellgesetz, nur einmal beobachtet. 

 Das Mineral ist undurchsichtig und matt eisenschwarz. Strich schwarz 



und glänzend; Bruch eben; Härte zwischen Gyps und Calcit; spröde: 

 spec. Gew. 6,19 bei 18° C. 



Im Glasrohr erhitzt giebt das Mineral ein Sublimat von Schwefel, 

 und bei starkem Erhitzen vor dem Löthrohr ein solches von Germanium- 

 oxyd; vor dem Löthrohr auf Kohle Silberkorn und ein gelblichweisses 

 Sublimat. Die quantitative Analyse ergab die unter I angeführten Re- 

 sultate : 





Ag 



Ge 



Sn 



S 



Fe 



Sb 



Sa. 



I. 



74,20 



4,99 



3,36 



16,45 



0,68 



Spur 



99,68 



II. 



75,65 



4,59 



2,89 



16,87 







100.00 



Unter II ist die für die Formel 5 (4 Ag 2 S . Ge S 2 ) + 2 (4 Ag 2 S . Sn S 2 ) 

 berechnete Zusammensetzung aufgeführt. K. Busz. 



